СЕМИВОДНЫХЪ ЦИНКОВОЙ И НИКЕЛЕВОЙ СОЛИ СЪРНОЙ кислоты. 17 



щей цвета высшихъ порядковъ. Понятно, что прежде всего все контуры 

 закругляются, и, конечно, что раствореше тянется т6мъ дольше, чт^гь 

 толще образовавшееся раньше кристаллы. Въ одномъ опыте это раство- 

 реше продолжалось больше часа, и въ конце концовъ остаются только 

 иглы и очень редко нешироте шестоватые индивиды цинковаго купороса. 

 Собственно въ большей растворимости и состоитъ неустойчивость этой раз- 

 ности. Картина въ общпхъ чертахъ получается та же, что напр. при пре- 

 вращенш полиморфной разности азотжшмпачной соли, полученной при по- 

 вышенной температуре въ обыкновенную устойчивую разность. Разница 

 только во времени. Для превращешя азотноамм1ачной соли требуются мно- 

 пе часы; здесь, какъ упомянуто, только въ виде исключешя явлете тя- 

 нется до часу времени, а обыкновенно заканчивается въ небольшое число 

 минуть. 



Если это обстоятельство абсолютно не допускаетъ произвести гошо- 

 метрическое изслтдоваше, то оно все-таки не препятствуетъ закончить 

 оптическое изследоваше. 



Я старался выбирать для изсл-БДОвашн перистыя Фигуры роста, какъ 

 оргентированныя въ главной структурной плоскости. Но если принять во 

 внимаше, что при накладывали покровнаго стеклышка и расплыванш капли 

 въ жидкости вызывается сильная пертурбащя, то станетъ понятно, что 

 пленки страшно малой толщины подвергаются разрыву и разнообразному, 

 хотя и небольшому наклону, почему оптическая оргентированность въ раз- 

 ныхъ случаяхъ получилась не вполне одинаковою. 



Наиболее близко выразить оптическую оргентировку сл-вдующимъ об- 

 разомъ: ось п т находится въ плоскости препарата, а ось м наклонена къ 

 этой плоскости около 15°, следовательно ось и наклонена столько же къ 

 нормали. Уголъ оптическихъ осей очень малъ, въ среднемъ около 1 5° *) 

 острая биссектриса п . 



Получивъ таые результаты для сврноцинковой соли, можно было 

 предвидеть, что такая же разность получится и для еврпоникелевой соли, 

 и даже, въ виду большей близости никелевыхъ солей къ солямъ закиси же- 

 леза, можно было ожидать, что неустойчивость этой разности будетъ вы- 

 ражена значительно слабее. 



Это весьма замечательно подтвердилось на опыте. Действительно, по- 

 вторпвъ описанный процессъ съ каплею серноникелевой соли, я вполне со- 

 гласно ожидатю получилъ сравнительно крупные кристаллы новой раз- 

 ности никелевой соли, и она оказалась гораздо устойчивее соответствую- 

 щей цинковой соли, то есть гораздо дольше противустоитъ растворяющему 



1) У цинковаго купороса около 70°. 



Фцз.-Мат. Отд. а 



